406 



Aus den zuletzt aufgeführten Werthen ergibt sich, dass der wahre 

 Winkel der optischen Axen für die Linie E ein Maximum hat. 



Um diese auffallende Thatsache zu prüfen, bestimmte Verfasser den- 

 selben Winkel unter Zuhülfenahme von Platten, die annähernd senkrecht 

 zur ersten Mittellinie der optischen Axen geschliffen waren und unter Her- 

 anziehung des mittleren Brechungsexponenten der Substanz. Er fand für 

 2Va (Mitteltemperatur der Beobachtungen 18° C): 





Platte 1 



Platte II 



Im Mittel 



B 



57021,2' 



57° 15,5' 



57° 18' 



C 



57° 44,9' 



57° 38,7' 



57° 42' 



D 



58° 11,0' 



58°5 ; 2' 



58° 8' 



E 



58° 8,2' 



580 4,8' 



58° 6' 



F 



57° 35,5' 



57° 20,4' 



57°28' 



G 



56° 8,1 



56° 17,0' 



56° 13'. 



Diese Zahlen weichen von 



den früher angegebenen Werthen für 2Va 



etwas ab. da dort die Beobachtungstemperatur eine andere war, wie hier, 

 lehren indessen wiederum, dass ein Maximum des wahren inneren Axen- 

 winkels und zwar für die Linie D stattfindet. Den Einwurf, es könne 

 durch Erhöhung der Temperatur bei der Operation eine Änderung des 

 Winkels der optischen Axen veranlasst werden und daher der obenstehende 

 Befund nur ein zufälliger sein, widerlegt Verfasser durch Angabe der un- 

 mittelbaren Verificirung. Wird eine optische Axe in die Mitte des Ge- 

 sichtsfelds des Beobachtungsapparats gebracht und lässt man dann das 

 durch ein Prisma einfallende Licht so einwirken, dass das ganze Spectrum 

 nach einander im Gesichtsfeld vorüberzieht, so sieht man, dass die Be- 

 wegung, welche die optische Axe hierbei macht, bei einer gewissen Stelle 

 des Spectrums in die entgegengesetzte übergeht. 



Da nun bei Messung des scheinbaren Axenwinkels in Luft, vom Ver- 

 fasser die Neigung einer jeden der beiden optischen Axen zur Platten- 

 normale bestimmt worden und aus diesen Daten und dem mittleren Bre- 

 chungsquotienten die entsprechenden Neigungen im Innern des Krystalls 

 abgeleitet worden waren, so ergibt sich auch aus der halben Differenz die- 

 ser letzteren Neigungen der Winkel 6>, den die erste Mittellinie mit der 

 Normalen der Eintrittsfläche bildet. Werde dieser Winkel von derselben 

 Linie an weggezählt und wähle man hierzu die Mittellinie für die Linie 

 D, so erhält man für die Veränderungen des Winkels 0, welche nach 

 beiden Seiten von D im zunehmenden Sinne erfolgen: 





Platte I 



Platte II 



Im Mittel 



B 



0°15,9' 



0011,7' 



0°13,8' 



C 



0°5,7' 



0°4,1' 



0°4,9' 



D 



0°0' 



0°0' 



0° 0' 



E 



0°4,6' 



0°10,2' 



0°7,4' 



F 



0°17,4' 



0° 18,4' 



0° 17,9' 



G 



0°47,5' 



0°44,4' 



0°46,0'. 



Dabei ist der absolute Werth von für Platte I und Linie D = 4° 25,9' ; 

 für Platte II und Linie D = 2° 32,6'. 



